C. Doelter, Synthetische Studien. 



17 



Die Umschmelzung des Glaukophans (St. Marcel) ergab 

 sehr viel Magnetit, dann ein pyroxenartiges , ziemlich leb- 

 haft polarisirendes Product mit geringer Auslöschung, welches 

 vielleicht einem Natronaugit entsprechen könnte, ausserdem 

 noch vereinzelte Albitleisten. 



Wechselseitige Entstehung von Glimmer, Nephelin, Leucit und 

 Feldspäthen aus chemischen Mischungen. 



Bei meinen Versuchen über Glimmerbildung aus che- 

 mischen Mischungen waren mehrere in Bezug auf dessen 

 Zweck resultatlos geblieben, die Revision dieser Schmelzen, 

 sowie einige neue Versuche in dieser Hinsicht ergaben aber 

 interessante Ergebnisse in Bezug auf den Generationswechsel 

 oben genannter Mineralien. Es zeigt sich, dass die Mischung 

 AlgOg, SSiOg mit Fluoriden die verschiedensten Mineralien 

 giebt, welche aber auch häufig gleichzeitig entstehen \ 



1. Das Gemenge AlgSi^O^ durch Mischung von ein Tlieil 

 Thonerde, zwei Theilen Kieselsäure erhalten, wurde mit Fluor- 

 natrium bei Weissgluth geschmolzen. Es ergaben sich schöne 

 grosse Leucitkrystalle , doppelbrechend mit den Streifungs- 

 linien und oktogonalem Durchschnitt. Daneben bildeten sich 

 wieder jene nephelinähnlichen Producte (vergl. S. 2). Zwischen 

 Leucit (hier jedenfalls ein Natronleucit) und Nephelin müssen 

 wohl Beziehungen existiren, wie dies auch meine älteren Ver- 

 suche über Nephelindarstellung beweisen ^. Endlich sind aber 

 noch einige Leisten u. d. M. zu beobachten, die die Interferenz- 

 farben und die Auslöschung des Albits zeigen und häufig aus 

 mehreren Zwillingsindividuen bestehen. 



2. Eine Mischung AlgSigO^ mit KF und sehr wenig 

 Kg Si Fß ergab keinen Glimmer, wohl aber ein nephelinartiges 

 Mineral (S. 2), welches hexagonal ist, die Polarisationsfarben 

 zeigt und ganz das Bild giebt, wie sie die von mir erzeugten 

 künstlichen Nepheline zeigten. Das Mineral, welches in HCl 

 löslich ist, entspräche einem Kalinephelin. Dagegen bildet 

 sich, wie ich seiner Zeit gezeigt habe, bei Überschuss von 

 Fluormetallen Glimmer. 



^ Bei dieser Versuchsreihe musste zum Schmelzen der Gemenge bis 

 zur hellen Rothgluth oder Weissgluth erhitzt werden. 

 ^ Zeitschr. f. Krystallographie 1884. 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1897. Bd. I. 2 



